281 



Kupfer. 



Oxydiert man durch sehr starke Oxydationsmittel (Persulfat, ano- 

 dische Oxydation) eine Kuproverbindung bei Gegenwart von Tellur, 

 so entsteht nach Brauner und Kuzma-^'') die Kupfersäure (als kom- 

 plexe Tellurkupfersäure), welche dem Oxyd CugOg entspricht, wodurch 

 nachgewiesen wurde, daß das Kupfer ebenso wie das Gold die Maximal- 

 valenz Cu^" besitzt. 



Es wurde untersucht, ob sich das Cu" auch mit alkahschem Perman- 

 ganat auf eine höhere Stufe in Gegenwart von einem anderen oxydierbaren 

 Stoffe wenigstens zum Teil oxydieren läßt. Zu diesem Zwecke wurde ein 

 Gemisch von NajAsOg gewählt, welches die Eigenschaft besitzt, daß das 

 KOH darin unter bestimmten zwischen diesen beiden Stoffen bestehenden 

 Verhältnissen keinen Niederschlag bewirkt. 



Versuch 48. 



Das Gemisch von 20 cni^ n/10 NagAsOg und 20 cm^ n/25 CUSO4 

 wurde in n KOH bis zum Verschwinden des Niederschlages gelöst und 

 in das überschüssige abgemessene Permanganat hineingegossen. Nach 

 der üblichen Manipulation (n/10 Oxalsäure) wurde gefunden, daß zur 

 Oxydation des Gemisches 31-36 c;«* n/10 KMn04 verbraucht wurden, 

 wogegen das ASgOg allein zu seiner Oxydation 32-36 c;;î* n/10 KMn04 

 erfordert. Daher erfolgte keine höhere Oxydation des Cu". 



Versuch 49. 



Der Versuch wurde unter denselben Bedingungen wie im Versuch 48 

 durchgeführt und gefunden, daß zur Oxydation des Gemisches bloß 32-82 cm^ 

 n/10 KMn04 verbraucht wurden, während das AsjOg allein zur Oxydation 

 32-36 cm^ erfordert. Daher wurde auch hier das Cu" nicht höher oxydiert. 



Silber. 



Das höchste Oxyd von Silber ist AggOg. Auch dieses bildet sich bei 

 der Einwirkung starker Oxydationsmittel. Deshalb wurde ein Versuch 

 ausgeführt, unter den bei Cu angeführten Bedingungen durch die Oxyda- 

 tion mit Permanganat in alkalischer Lösung ein Produkt zu erhalten, 

 worin das Ag höher als einwertig sein würde. 



Versuch 50. 



Zur Oxydation von 20 cin^ der n/20 Ag2S04-Lösung (4-6785 g in 1 L) 

 wurden nur 0-69 cm^ n/10 KMn04 verbraucht ; dies liefert den Beweis, 

 daß das Ag^ nicht höher oxydiert wurde. 



2«'^) B. B. l'.IOT, P. 3362. 



